146 Franz Kretschmer. |"1461 



liehen irisierenden Interferenzfarben grün und violett hoher Ord- 

 nungen. Die prismatische Spaltbarkeit liefert zahlreiche grobe Risse, 

 welche bezeichnenderweise zu den spitzrhombischen Umrißlinien der 

 Durchschnitte nicht parallel laufen. Die Auslöschungsschiefe < c : a 

 ist mit 38° im spitzen Winkel ß gemessen worden. Es kann wohl 

 kaum einem Zweifel unterliegen, daß auch dieser Titanit sekundär 

 aus den großen Ilmeniten umkristallisierte. 



Fi?. 23. 



Großer spitzrhomboedrischer Titanitkristall aus Marchitserpentin. 



(Groß-Würben.) 



Als ein spärlicher und zufälliger Gemengteil ist der Olivin 

 im vorliegenden Gestein anzusehen, dessen wenige im Schliff sicht- 

 bare Individuen mit dem Enstatit innig verwachsen und stark re- 

 sorbiert, daher unvollständig sind; derselbe ist farblos, seine Licht- 

 brechung höher als die des Enstatits und Diopsids, daher erhabenes 

 Relief und runzelige Oberfläche; Schnitte nach (100) haben zahlreiche 

 grobe Spaltrisse nach (010) und grobe unregelmäßige Quersprünge. 



Der Serpentin ist fast ausschließlich aus den beiden Pyroxenen 

 Enstatit und Andiopsid sekundär hervorgegangen, er ist also ein 

 echter Pyroxenserpentin, von einer rechtwinkeligen Anordnung 

 der Maschen entsprechend der rechtwinkeligen Spaltbarkeit derPyroxene 

 ist jedoch gleich den übrigen Vorkommen auch in diesem Falle keine 

 Spur. Der Serpentin ist nach der Lichtbrechung n > Kanadabalsam 

 und der Doppelbrechung ? — a = 0-005 nach Maßgabe der graublauen 

 Interferenzfarben ein echter Serpentin und besteht zwischen XNicols 

 aus einem regellosen klein- und engmaschigen Gewebe, in welchem 

 das Netz gebildet wird durch Magnetitschnüre und Balken iso- 

 troper Serpentinsubstanz, während die dichtgestrickten Maschen 

 meist durch parallel- und querfaserigem Mikrom etaxit oder durch 

 radialfaserigen oder kraushaarigen Mikropikrolith ausgefüllt 

 werden. Die Auslöschung erfolgt parallel und senkrecht zu den Fasern, 

 daher die Faserachse Richtung der kleinsten Elastizität. Durch die fort- 

 schreitende Serpentinisierung wird das Maschengewebe immer enger 



